natgillin/translations-raw huggingface dataset:
For each group of toughened-glass windscreens, four samples having approximately the smallest developed area and four samples having approximately the largest developed area, all eight samples being of the same types as those selected for the fragmentation tests (see point 2.2) are subjected to testing.
For hver gruppe av frontruter med herdet glass skal det utføres prøving på fire prøver som tilnærmet omfatter minste tilgjengelige areal, og fire prøver som tilnærmet omfatter største tilgjengelige areal, og alle de åtte prøvene skal være av samme type som de som ble valgt ut til fragmenteringsprøving (se nr. 2.2).
Alternatively, at the discretion of the laboratory conducting the tests, for each category of windscreen thickness, six test pieces of the dimension (1100 × 500 mm) + 5/– 2 mm are subjected to testing.
Alternativt kan laboratoriet som utfører prøvingene, bestemme at seks prøvelegemer i størrelsen (1100 × 500 mm) + 5/– 2 mm for hver tykkelseskategori av frontruter skal prøves dersom de finner dette nødvendig.
The height of drop is 4 m + 25/– 0 mm.
Fallhøyden skal være 4 m + 25/– 0 mm.
The requirements concerning optical qualities set out in point 9 of Annex III C apply to every type of windscreen.
Kravene til optiske egenskaper som er fastsatt i nr. 9 i vedlegg III C, får anvendelse på alle typer frontruter.
ANNEX III E
VEDLEGG III E
Uniformly toughened glass panes other than windscreens ( )
Ruter av ensartet herdet glass som ikke er frontruter( )
This type of uniformly toughened-glass pane can also be used for windscreens for tractors.
Denne typen ensartet herdet glass kan også brukes i frontruter til traktorer .
the nature of the toughening process (thermal or chemical);
herdingsprosessens art (termisk eller kjemisk),
Tests carried out on samples corresponding to the largest area, S , are considered to be applicable to any other area smaller than S + 5 %.
Prøvinger utført på prøver som tilsvarer det største området, S , anses å gjelde for ethvert annet område mindre enn S + 5 %.
If the samples submitted present an angle, γ, greater than or equal to 30°, the tests are considered as applicable to all glass panes produced having an angle equal to or greater than 30°.
Dersom de innleverte prøvene har en vinkel, γ, som er større enn eller lik 30°, gjelder prøvingene for alle produserte glassruter med en vinkel større enn eller lik 30°.
If the height of segment, h , of the samples submitted is greater than 100 mm, the tests are considered as applicable to all glass panes produced having a height of segment smaller than h + 30 mm.
Dersom segmenthøyden, h, for de innleverte prøvene er større enn 100 mm, gjelder prøvingene for alle produserte glassruter med en segmenthøyde som er mindre h + 30 mm.
If the height of segment of the samples submitted is less than or equal to 100 mm, the tests are considered as applicable to all glass panes having a height of segment less than or equal to 100 mm.
Dersom segmenthøyden for de innleverte prøvene er mindre enn eller lik 100 mm, gjelder prøvingene for alle produserte glassruter med en segmenthøyde som er mindre enn eller lik 100 mm.
The number of samples in each group shall be as follows, according to the shape category defined in point 1.1.3 above:
Antall prøver i hver gruppe skal være som følger, i henhold til formkategorien definert i nr. 1.1.3 ovenfor:
For flat glass panes and curved glass panes the points of impact represented respectively in Annex III N, Figures 3 (a) and 3 (b) on the one hand, and in Annex III N, Figure 3 (c) on the other hand, are as follows:
For flate glassruter og krumme glassruter er slagpunktene, vist henholdsvis i vedlegg III N figur 3a og 3b og i vedlegg III N figur 3c, som følger:
point 1: 3 cm from the edges of the glass pane in the part where the radius of curvature of the edge is smallest;
punkt 1: 3 cm fra kanten til glassruten i den delen der krumningsradien til kanten er minst,
point 2: 3 cm from the edge of one of the medians, the side (if any) of the glass pane bearing tong marks being selected;
punkt 2: 3 cm fra kanten på en av medianene; dersom en av sidene til glassruten har et tangmerke, skal denne velges,
point 3: in the geometric centre of the glass;
punkt 3: i glassrutens geometriske midtpunkt,
point 4: for curved glass panes only; this point is selected on the largest median in that part of the pane where the radius of curvature is smallest.
punkt 4: bare for krumme glassruter: på den største medianen i den delen av ruten der krumningsradien er minst.
the number of fragments in any 5 × 5 cm 2 square is not less than 40 or more than 400, or, in the case of glazing not more than 3,5 mm thick, 450.
antall fragmenter i et hvilket som helst kvadrat på 5 × 5 cm 2 er ikke under 40 eller over 400, eller dersom glasset ikke er tykkere enn 3,5 mm, ikke mer enn 450,
Fragmentation is not checked in a strip 2 cm wide round the edge of the samples, this strip representing the frame of the glass; nor within a radius of 7,5 cm from the point of impact.
fragmentering kontrolleres ikke i en 2 cm bred stripe rundt kanten av prøvene, der denne stripen representerer rammen på glasset, og heller ikke i en radius på 7,5 cm fra slagpunktet,
Fragments of an area exceeding 3 cm 2 are not allowed except in the parts defined in point 2.6.1.3.
det tillates ikke fragmenter som har en flate på over 3 cm 2 , med unntak for de delene som er definert i nr. 2.6.1.3,
and if, except in the case provided for in point 2.6.2.2 below, their length does not exceed 7,5 cm.
og dersom, bortsett fra det forholdet som er beskrevet i nr. 2.6.2.2 nedenfor, lengden ikke overstiger 7,5 cm.
when all tests carried out using the points of impact prescribed in point 2.5.1 have given a satisfactory result;
når alle prøvinger utført med slagpunkt som definert i nr. 2.5.1, har gitt et tilfredsstillende resultat,
when one test among all those carried out using the points of impact prescribed in point 2.5.1. has given an unsatisfactory result, taking account of deviations which do not exceed the following limits:
når én prøving blant dem som er utført med slagpunkt som definert i nr. 2.5.1, har gitt et utilfredsstillende resultat, idet det tas hensyn til avvik som ikke går utover følgende begrensninger:
not more than five fragments between 6 and 7,5 cm long,
ikke mer enn fem fragmenter som er mellom 6 og 7,5 cm lange,
and is repeated on a new sample which either conforms to the requirements of point 2.6.1 or presents deviations within the above specified limits.
og prøvingen deretter er gjentatt på en ny prøve, som enten samsvarer med kravene i nr. 2.6.1 eller har avvik som ligger innenfor begrensningene angitt ovenfor.
When two tests among all the tests carried out using the points of impact prescribed in point 2.5.1 have given an unsatisfactory result, taking account of deviations not exceeding the limits specified in point 2.6.2.2, and a further series of tests carried out on a new set of samples conforms to the prescriptions of point 2.6.1. or not more than two samples of the new set present deviations within the above specified limits of point 2.6.2.2.
Når to prøvinger blant alle prøvingene utført med de slagpunktene som er foreskrevet i nr. 2.5.1, har gitt et utilfredsstillende resultat, idet det tas hensyn til avvik som ikke går utover begrensningene angitt i nr. 2.6.2.2, og en ytterligere serie med prøvinger utført på et nytt sett med prøver er i samsvar med kravene i nr. 2.6.1, eller ikke mer enn to prøver fra det nye settet har avvik innenfor begrensningene angitt i nr. 2.6.2.2.
Six test pieces are subjected to testing for each thickness category defined in point 1.1.4 above.
Seks prøvelegemer for hver tykkelseskategori definert i nr. 1.1.4 ovenfor, skal prøves.
The test method used is that described in point 2.1 of Annex III C.
Den prøvingsmetoden som benyttes, er den som er beskrevet i nr. 2.1 i vedlegg III C.
2,5 m + 5 / – 0 mm
2,5 m + 5 / – 0 mm
4,5 mm &lt; e
4,5 mm &lt; e
when two tests having given unsatisfactory results, a further series of tests carried out on a new set of six test pieces gives satisfactory results.
når to prøvinger har gitt utilfredsstillende resultater, har en ny serie med prøvinger utført på et nytt sett med seks prøvelegemer, gitt tilfredsstillende resultater.
The requirements concerning regular light transmittance set out in point 9.1 of Annex III C apply to uniformly toughened glass panes or parts of glass panes located at places which are essential to the driver’s vision.
Kravene til regulær lystransmisjonsfaktor fastsatt i vedlegg III C nr. 9.1, gjelder for ensartet herdede glassruter eller glassrutedeler som er plassert på steder som er vesentlige for førerens sikt.
ANNEX III F
VEDLEGG III F
the nominal thickness ‘e’ of the windscreen, a manufacturing tolerance of 0,2 n mm ( n being the number of layers of glass in the windscreen) above or below the nominal value being allowed;
den nominelle tykkelsen «e» til en frontrute, med en tillatt produksjonstoleranse på 0,2 n mm (der n er antall lag med glass i frontruten) over eller under nominell verdi,
the nature and type of the interlayer or interlayers (e.g. PVB or other plastic-material interlayer or interlayers).
mellomlagets eller mellomlagenes type eller art (f.eks. PVB eller andre mellomlag av plastmateriale).
the colouring (total or partial) of the interlayer or interlayers (colourless or tinted),
farging (helt eller delvis) av mellomlaget eller mellomlagene (fargeløst eller tonet),
the colouring of the glass (colourless or tinted),
farging av glasset (fargeløst eller tonet),
In the case of ordinary laminated-glass windscreens, tests other than headform tests (point 3.2) and tests of optical qualities are conducted on flat test pieces which are either cut from actual windscreens or are specially made for the purpose.
Når det gjelder frontruter av vanlig laminert glass, utføres alle prøvinger unntatt slagprøving med hodevekt (nr. 3.2) og prøving av optiske egenskaper på flate prøvelegemer som enten er skåret ut fra frontruter, eller som er laget spesielt for dette formålet.
Before each test, the test pieces must be stored for not less than four hours at a temperature of 23 ± 2 °C.
Før hver prøving skal prøvelegemene lagres i minst fire timer ved en temperatur på 23 ± 2 °C.
Four samples from the smallest-developed-area series and four samples from the largest-developed-area series, selected in accordance with the provisions of Annex III M, are tested.
Prøving skal utføres på fire prøver fra serien med minste tilgjengelige areal, og fire prøver fra serien med største tilgjengelige areal, utvalgt i samsvar med bestemmelsene i vedlegg III M.
The method used is that described in point 3.3.2 of Annex III C.
Den metoden som benyttes, er den som er beskrevet i nr. 3.3.2 i vedlegg III C.
The drop height is 1,5 m + 0/– 5 mm.
Fallhøyden skal være 1,5 m + 0/– 5 mm.
the sample breaks displaying numerous circular cracks centred approximately on the point of impact, the cracks nearest to the point of impact being not more than 80 mm from it;
prøven blir knust slik at det kommer fram flere sirkulære brudd sentrert omtrent ved slagpunktet, og bruddene nærmest slagpunktet skal ikke være mer enn 80 mm fra punktet,
One or more partial separations from the interlayer with a distance of less than 4 mm in breadth, on either side of the crack, are permitted outside a circle of 60 mm in diameter centred on the point of impact.
Utenfor en sirkel på 60 mm i diameter rundt slagpunktet tillates det én eller flere delvise atskillelser fra mellomlaget i en bredde på under 4 mm.
the interlayer must not be laid bare over an area of more than 20 cm 2 ,
mellomlaget skal ikke blottlegges over et område som er større enn 20 cm 2 ,
a tear in the interlayer up to a length of 35 mm is allowed.
det tillates en rift i mellomlaget som ikke er lengre enn 35 mm.
Six flat test pieces measuring (1100 mm × 500 mm) + 5/– 2 mm are subjected to testing.
Seks flate prøvelegemer på (1100 mm × 500 mm) + 5/– 2 mm prøves.
Six square test pieces of 300 mm + 10/– 0 mm side are subjected to testing.
Seks kvadratiske prøvelegemer med sider på 300 mm + 10/– 0 mm prøves.
The height of drop (from the underface of the ball to the upper face of the test piece) is 4 m + 25/– 0 mm.
Fallhøyden (fra undersiden av kulen til oversiden av prøvelegemet) skal være 4 m + 25/–­ mm.
20 square test pieces of 300 mm + 10/– 0 mm side are subjected to testing.
20 kvadratiske prøvelegemer med sider på 300 mm + 10/– 0 mm prøves.
10 specimens are tested at a temperature of +40 ± 2 °C and 10 at a temperature of –20 ± 2 °C.
Ti prøvelegemer skal prøves ved en temperatur på +40 ± 2 °C, og ti ved en temperatur på –20 ± 2 °C.
+40 °C
+40 ℃
–20 °C
–20 °C
m ( 1)
m( 1 )
if the interlayer is not torn, the weight of fragments detached from the side of the glass opposite to the point of impact must not exceed the appropriate values specified in point 4.3.3.2.
dersom mellomlaget ikke har rifter, skal vekten av fragmenter som har løsnet fra motsatt glasside av der kulen traff, ikke overstige verdiene angitt i nr. 4.3.3.2.
The requirements of point 4 of Annex III C apply, the test being continued for 1000 cycles.
Kravene i nr. 4 i vedlegg III C gjelder, og prøvingen gjentas i 1 000 omganger.
The safety-glass pane is considered satisfactory with respect to abrasion resistance if the light scatter as a result of abrasion of the test piece does not exceed 2 %.
Sikkerhetsglassruten anses som tilfredsstillende med hensyn til motstandsevne mot slitasje dersom lysspredningen som slitasjen på prøvelegemet har ført til, ikke overstiger 2 %.
The requirements of point 5 of Annex III C apply.
Kravene i nr. 5 i vedlegg III C får anvendelse.
A tolerance of + 25/– 0 mm is allowed in height of fall.
Det tillates en toleranse på + 25/– 0 mm når det gjelder fallhøyde.
ANNEX III G
VEDLEGG III G
Laminated-glass panes other than windscreens ( )
Ruter av laminert glass som ikke er frontruter( )
This type of laminated glass pane can also be used for windscreens for tractors.
Denne typen laminert glass kan også brukes i frontruter til traktorer.
the thickness category of the pane in which the nominal thickness ‘e’ lies, a manufacturing tolerance of ±0,2 n mm, ( n being the number of layers of glass in the pane) being allowed:
tykkelseskategori for nominell tykkelse «e» med en tillatt produksjonstoleranse på ±0,2 n mm (der n er antall lag med glass i ruten):
e ≤ 6,5 mm,
e ≤ 6,5 mm,
the colouring of the glass (colourless or tinted).
farging av glasset (fargeløst eller tonet).
Before each test, the test pieces of laminated glass must be stored for not less than 4 hours at a temperature of 23 ± 2 °C.
Før hver prøving skal prøvelegemene av laminert glass lagres i minst fire timer ved en temperatur på 23 ± 2 °C.
The provisions of this Annex are considered to be met if the glazing submitted for component type-approval is of the same composition as a windscreen already approved under the provisions of Annex III F, III H or III I.
Bestemmelsene i dette vedlegget anses å være oppfylt dersom glasset som er innlevert til typegodkjenning av deler, har samme egenskaper som en frontrute som allerede er godkjent i henhold til bestemmelsene i vedlegg III F, III H or III I.
Six flat test pieces measuring 1100 × 500 mm (+ 25/– 0 mm) are subjected to testing.
Seks flate prøvelegemer på 1100 mm × 500 mm (+ 25/– 0 mm) prøves.
This is increased to 4 m + 25/– 0 mm for glass panes used as tractor windscreens.
Denne økes til 4 m + 25/– 0 mm for glassruter som benyttes til frontruter i traktorer.
Four flat square test pieces of side 300 mm (+ 10/– 0 mm) must be subjected to tests.
Fire flate kvadratiske prøvelegemer på 300 mm x 300 mm (+ 10/– 0 mm) skal prøves.
+25 mm/–0 mm
+25 mm/–0 mm
the total weight of the few fragments which may be produced on the side opposite to the point of impact does not exceed 15 g.
totalvekten av de få fragmentene som har løsnet fra den motsatte siden av der kulen traff, ikke overstiger 15 g.
The safety-glass pane is considered satisfactory from the point of view of abrasion resistance if the light scatter as a result of abrasion of the test piece does not exceed 2 %.
Sikkerhetsglassruten anses som tilfredsstillende med hensyn til motstandsevne mot slitasje dersom lysspredningen som slitasjen på prøvelegemet har ført til, ikke overstiger 2 %.
The provisions concerning the regular light transmittance set out in point 9.1 of Annex III C apply to glass panes other than windscreens, or parts of glass panes located at places which are essential to the driver’s vision.
Kravene til regulær lystransmisjonsfaktor fastsatt i vedlegg III C nr. 9.1, gjelder for andre glassruter enn frontruter, eller glassrutedeler som er plassert på steder som er vesentlige for førerens sikt.
ANNEX III H
VEDLEGG III H
the nominal thickness ‘e’ of the windscreen, a manufacturing tolerance of 0,2 n mm, ( n being the number of layers of glass in the windscreen) above and below the nominal value being allowed;
den nominelle tykkelsen «e» til en frontrute, med en tillatt produksjonstoleranse på 0,2 n mm (der n er antall lag med glass i frontruten) over og under nominell verdi,
Before each test, the test pieces or samples must be stored for not less than 4 hours at a temperature of 23 ± 2 °C.
Før hver prøving skal prøvelegemene lagres i minst fire timer ved en temperatur på 23 ± 2 °C.
the tests prescribed in Annex III F for ordinary laminated-glass windscreens,
prøvingene foreskrevet for frontruter av vanlig laminert glass i vedlegg III F ,
the fragmentation test described in point 4 below.
fragmenteringsprøvingen beskrevet i nr. 4 nedenfor.
One test piece measuring 1100 × 500 mm (+ 5/– 2 mm) or one sample for each point of impact is subjected to testing.
Ett prøvelegeme som måler 1100 × 500 mm (+ 5/– 2 mm), eller én prøve for hvert slagpunkt skal prøves.
For each point of impact the fragmentation test is considered to have given a satisfactory result if the total surface of fragments having a surface area of more than 2 cm 2 comprised in a rectangle as defined in point 2.3.2 of Annex III D represents not less than 15 % of the surface of that rectangle.
For hvert slagpunkt anses fragmenteringsprøvingen å ha gitt et tilfredsstillende resultat dersom den totale flaten til fragmenter på mer enn 2 cm 2 som ligger innenfor et rektangel som definert i nr. 2.3.2 i vedlegg III D, ikke utgjør mer enn 15 % av flaten til rektangelet.
the centre of the rectangle is situated within a circle having a radius of 10 cm centred on the projection of the reference point as defined in point 1.2 of Annex I to Directive 2008/2/EC.
Rektangelets midtpunkt ligger innenfor en sirkel med en radius på 10 cm sentrert på projeksjonen av referansepunktet, som definert i nr. 1.2 i vedlegg I til direktiv 2008/2/EF.
The height of the rectangle may be reduced to 15 cm for windscreens which are less than 44 cm high or whose angle of installation is less than 15° from the vertical; the percentage of visibility must be equal to 10 % at least of the area of the corresponding rectangle.
Rektangelets høyde kan reduseres til 15 cm dersom frontrutene er lavere enn 44 cm, eller dersom monteringsvinkelen er mindre enn 15° fra vertikalen; siktprosenten skal være minst 10 % av flaten til det tilsvarende rektangelet.
In the case of a test piece, the centre of the rectangle must be situated on the greater axis of the test piece at 450 mm from one of its edges.
Når det gjelder prøvelegemer, skal rektangelets midtpunkt ligge på den største aksen til prøvelegemet og 450 mm fra en av kantene.
ANNEX III I
VEDLEGG III I
Safety glazing materials, as defined in Annexes III D to III H, if coated on the inner face with a layer of plastic material, must conform not only to the requirements of the appropriate Annexes but also to the following requirements.
Dersom sikkerhetsglass, som definert i vedlegg III D-III H, på innsiden er belagt med et lag plastmateriale, skal de i tillegg til å oppfylle kravene i de enkelte vedleggene, også oppfylle kravene angitt nedenfor
The plastic coating is to be subjected to a test for 100 cycles in accordance with the requirements specified in point 4 of Annex III C.
Plastbelegget skal prøves i 100 omganger i samsvar med kravene angitt i vedlegg III C nr. 4.
The plastic coating is considered satisfactory with respect to abrasion resistance if the light scatter as a result of abrasion of the test piece does not exceed 4 %.
Plastbelegget anses som tilfredsstillende med hensyn til motstandsevne mot slitasje dersom lysspredningen som slitasjen på prøvelegemet har ført til, ikke overstiger 4 %.
ANNEX III J
VEDLEGG III J
the nominal thickness ‘e’ of the windscreen, a manufacturing tolerance of ±0,2 mm being allowed;
den nominelle tykkelsen «e» til frontruten med en tillatt produksjonstoleranse på ± 0,2 mm,
the colouring (total or partial) of any layer(s) of plastic (colourless or tinted),
farging (helt eller delvis) av plastlaget eller plastlagene (fargeløst eller tonet),
Before each test, the test pieces must be stored for not less than 4 hours at a temperature of 23 ± 2 °C.
Før hver prøving skal prøvelegemene lagres i minst fire timer ved en temperatur på 23 ± 2 °C.
Four samples from the series having the smallest developed area and four samples from the series having the largest developed area, selected in accordance with the provisions of Annex III M, are tested.
Prøving skal utføres på fire prøver fra serien med minste tilgjengelige areal, og fire prøver fra serien med største tilgjengelige areal, utvalgt i samsvar med bestemmelsene i vedlegg III M.
the layer of glass breaks, displaying numerous circular cracks centred approximately on the point of impact, the cracks nearest to the point of impact being not more than 80 mm from it;
glasslaget blir knust slik at det kommer fram flere sirkulære brudd sentrert omtrent ved slagpunktet, og bruddene nærmest slagpunktet skal ikke være mer enn 80 mm fra punktet,
One or more partial separations from the interlayer not more than 4 mm in breadth may be allowed on either side of the crack outside a circle 60 mm in diameter centred on the point of impact;
Utenfor en sirkel på 60 mm i diameter rundt slagpunktet tillates det én eller flere delvise atskillelser fra mellomlaget i en bredde på under 4 mm.
a tear in the interlayer of a length up to 35 mm is allowed on the impact side.
det tillates en rift i mellomlaget som ikke er lengre enn 35 mm på slagsiden.
The requirements of point 5.1 of Annex III F apply.
Kravene i nr. 5.1 i vedlegg III F får anvendelse.
However, the third requirement set out in point 4.3.4.1 of Annex III F is not relevant.
Det tredje kravet fastsatt i nr. 4.3.4.1 i vedlegg III F er ikke relevant.
The requirements of point 2.1 of Annex III I apply.
Kravene i nr. 2.1 i vedlegg III I får anvendelse.
The requirements concerning optical qualities set out in point 9 of Annex III C apply to each type of windscreen.
Kravene til optiske egenskaper som er fastsatt i nr. 9 i vedlegg III C, får anvendelse på alle typer frontruter.
ANNEX III K
VEDLEGG III K
Glass-plastic panes other than windscreens( )
Ruter av pleksiglass som ikke er frontruter( )
the thickness category applicable to the nominal thickness ‘e’, a manufacturing tolerance of ±0,2 mm being allowed:
tykkelseskategorien som gjelder for den nominelle tykkelsen «e», med en tillatt produksjonstoleranse på ± 0,2:
Before each test, the test pieces of glass-plastic panes must be stored for not less than 4 hours at a temperature of 23 ± 2 °C.
Før hver prøving skal prøvelegemene av pleksiglass lagres i minst fire timer ved en temperatur på 23 ± 2 °C.
The provisions of this Annex are considered to be met if the glass pane submitted for component type-approval has the same composition as that of a windscreen already approved under the provisions of Annex III J.
Bestemmelsene i dette vedlegget anses å være oppfylt dersom glasset som er innlevert til typegodkjenning av deler, har samme egenskaper som en frontrute som allerede er godkjent i henhold til bestemmelsene i vedlegg III J.
(This height is increased to 4 m + 25/– 0 mm for glass panes used as tractor windscreens.)
(Denne økes til 4 m + 25/– 0 mm for glassruter som benyttes til frontruter i traktorer.)